281 
Talio. Se disuelven 5 gramos de cobre en 60 de agua, 
60 de ácido cloro-hídrico concentrado, y se van añadiendo 
poco á poco hasta 20 centímetros cúbicos de ácido nítrico de 
á 36°, y se pone todo á hervir durante 20 minutos. La diso- 
lución se mezcla con otra de ácido sulfuroso, y después con 
yoduro potásico, para precipitarlos yoduros cuproso y talioso. 
El precipitado, de color blanquecino, se recoje y se lava en 
un filtro, y luego se trata con amoniaco para disolver la sal 
de cobre que, en contacto con el aire, se trasforma en yoduro 
cúprico, dando un hermoso color azul á la disolución. El yo- 
duro amarillo de talio se recoje en un filtro, seco á 120° y 
tarado, se le lava con alcohol diluido, y se seca á los mismos 
120°. El aumento de peso representa la cantidad de yoduro 
talioso, TIY que contiene 61,63 por 100 de talio. Este método, 
debido á Crookes, no es muy exacto para determinar una corta 
cantidad de talio en los cobres, porque el yoduro amarillo de 
talio es también algo soluble en amoniaco. 
Número 6. 
Soldadura de plomeros y otras ligas compuestas de plomo y 
estaño . 
El mejor procedimiento (1) para analizar estas ligas, es el 
siguiente: 
Se funde 1 gramo de la aleación con 3 de carbonato po- 
tásico ó sódico seco, y 3 de azufre en flor, en un crisol de por- 
celana de capacidad suficiente para que no rebose la masa al 
tiempo de fundirse. El crisol, después de enfriado, se echa en 
una cápsula con agua y se calienta para disolver el sulfuro de 
estaño en el sulfuro potásico, formado durante la fusión, y 
en un filtro se recoje y se lava el sulfuro de plomo. En la diso- 
lución se precipita el sulfuro de estaño con ácido cloro-hídrico 
diluido, se filtra, se lava y se seca. Después se le calcina al 
aire, con las cenizas del filtro, en un crisol de porcelana tara- 
do, para convertirle en ácido estánnico, y al final de la ope- 
(1) Wohler, Traite pratique d’analyse chimique. París, 186». 
